4<J OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



RESULTAT 



Des Experiences & Ohfervations de MM. de Ch. ...& Cl.. . i 

 fur L'Acier JonJu. 



JLi'AciER fondu a fur I'acier de cenientarion I'avantage de I'homo- 

 geneire, que ce dernier ne peur avoir. La cementation s"y porrant de la 

 fuiface au centre , routes les parties ne peuvent ctre cemenrees au meme 

 degre. Ce n'eft qu'en tondant lacier qu'on peuc obtenir cette homogeiieite 

 partaite. 



La fufion de I'acier pour qu'il ait les qualires qu'on recherche ne peut 

 fe faireavec un flux ou il entre des maticres charboneufes j celles-ci dans 

 la Kifion le rendent intraitable. 



II paroit que I'objet a remplir pour obtenir I'acier fondu exigeun flux 

 qui ne lui ote ni ne lui donne rien ; niais qui le jrarantifTant du contatfl 

 de fair , permette de lui appliquer un coup de feu ailez vif pour le faire 

 entrer en fudoii. Les molecules d'acier par cette fufion prennent I'arran- 

 gement fymetrique qui leur convient.ce qui conftitue une homogeneite 

 qui n'exifloit pas dans I'acier de ce^nentation. 



D'aprcs cec expofe , on doit fentir qu'il faut avoir recours au flux 

 vitreux. Le verre ou il n'entre que la rerre fliceufe & Talkali , eft celui 

 qu'il faut employer. L'acier ainfi fondu , conferve non - feulement fa 

 qualite,mais il acquiert encore par cette fufion une homogeneite & ua 

 aegre de fineffe qu'il n'avoit pas aupjravant , fans rien perdre de fa 

 dudilite & de fa tenarire. Tout verre oii il entreroit de i'arfenic ou de 

 la chaux de plomb doit etre profcrit. 



Le laitier des hauts fourneaux , donne audi i'acier fondu , mais ce fluX 

 ne vaut pas le verre alkalin. 



L'addition du fel marin a ce flux vitreux donne un acier fondu 

 intraitable. 



Une livre de fer forge de Berry, fondu avec la foixante-quatricme 

 partie de fon poids de poufliere de charbon , melee au verre qui a fetvi 

 de flux, a donne un acier fondu, un peu diflicile d'abord a traiter,mais 

 qui en fe forgeanc eft devenu tres-doux & s'eft etire a la filicre en fil 

 d'acier alfez fin. 



Cerefultar paroit indiquer qu'il eft pofTible d'obtenirde I'acier fondu , 

 avec du fer forge , en melant au flux vitreux la dofe de charbon neceilaire 

 a la cementation de ce fer. 



Le verre feul peut audi fervir de flux au fer forge 5 mais alors le produit 



